SÉANCE DU l3 JANVIER igi3. 



i4i 



et celle des cristaux étant très différentes, un simple polissage met en évidence ces deux 

 constituant-, sans application d'une attaque quelconque. Par attaque à l'acide clilorliy- 

 drique dilué, j'ai isolé d'un alliage à 3o pour ioo de vanadium, des cristaux brillants 

 contenant 3;, 9 pour 100 de vanadium qui correspondent à la formule AI 3 V avec la 

 teneur théorique en vanadium de 38,54 P 0l 'r 100. Ces cristaux se dissolvent avec len- 

 teur dans l'acide chlorhydrhique concentré. Par une attaque incomplète le résidu possé- 

 dait 37, 8 pour 100 de vanadium, le faillie changement de la composition prouve qu'on 

 est bien en présence d'un composé. L'étude micrographique d'un seul cristal ainsi 

 isolé ( fig. ■?.) montre des lignes de clivage et des figures de corrosion, qui ont les 



Fig. 1. — V = 1 pour khi. 

 Grossissement =5o d. 



Fig. 2. — Cristal isolé .\l'\. 

 Grossissement = 200 d. 



mêmes formes que les petits cristaux dans l'alliage à 1 pour joode vanadium {Jig. 1). 



Pour les teneurs supérieures au composé AP V, j'ai employé comme procédés d'at- 

 laque micrographique soit une solution d'acide azotique à 5o pour 100 à laquelle on 

 ajoute 6 pour 100 d'acide chromique, soit l'électrolyse dans une solution de chlorure 

 de sodium à 25 pour 100, l'alliage servant d'anode. Nous voyons alors apparaître, en 

 outre des cristaux APV, inattaqués par les réactifs, un deuxième constituant qui 

 occupe presque toute la surface à 53 pour 100 de vanadium. 



Au delà de celle teneur apparaissent de nouveaux cristaux également inattaquables 

 par les réactifs dont la proportion va en augmentant avec la teneur en vanadium jus- 

 qu'à l'alliage à 60,7 pour 100 de vanadium, où la proportion du constituant attaqué 

 par les réactifs mentionnés est très faible. Par attaque à l'acide sulfurique dilué, 

 auquel on a ajouté quelques centimètres cubes d'acide azotique, j'ai isolé d'un alliage 

 à 58, 3 pour 100 de vanadium des petits cristaux contenant 64, 8 pour 100 de vana- 

 dium, qui correspondent à la formule Al V, avec la teneur théorique en vanadium de 

 65, 3o pour 100. Ces cristaux se dissolvent dans les mêmes acides concentrés. Par une 

 attaque incomplète, le résidu possédait 64,6 pour 100 de vanadium. 



'<$ 











